742 



Die Werte von Eg in dieser Zusammenstellung sind fast durchgehends 

 grösser als die, welche Wertheim aus Dehnungen berechnet hat. Nur der 

 Modul des Eisens und Silbers kommt den Werthelm'^cheTi fast gleich. 

 Indes ist es bezeichnend, dass auch Wertheim aus den Längs- und Quer- 

 schwingungen — Eisen ausgenommen — höhere Modul als durch seine 

 Dehnungsversuche gefunden hat. Es dürfte nicht allzu gewagt sein, das 

 Sichannähern der von Wertheim aus den Schwingungen gefundenen Werte 

 des E-M an die von mir festgestellten Werte von E^ vornehmlich dem 

 Umstände zuzuschreiben, dass bei der Schwingungsmethode die elastische 

 Nachwirkung, wenn überhaupt, wenigstens nicht in dem hohen Masse 

 Einfluss auf die Messung übt, wie er sich in den Dehnungsversuchen bei 

 dem Wertheim' sehen Verfahren geltend macht. 



§ 39. Die bei den Versuchen B und A am Fischbein, sowie bei den 

 Versuchen A am Kautschuk gefundenen Werte von k sind durch Auftragen 

 der Skalenteile (1 = 2"™) graphisch dargestellt. Für Fischbein B sind auch 

 die Werte ^ aufgetragen. Auch diese Kurve B^ stimmt mit den ent- 

 sprechenden Linien, welche sich für die Metalle ergeben haben, in ihrem 

 Grundcharakter überein. Die A^- Kurve für Kautschuk verläuft nicht ganz 

 regelmässig; vielleicht wäre eine Bi- Kurve für diesen Körper so regel- 

 mässig geworden, wie die Bi- Kurve für Fischbein es ist. (Siehe Tabellen 

 und Tafeln.) Es wurden aus der A^- bezw. B;i- Kurve für Kautschuk 

 und Fischbein die Werte von X von 10'' zu lO'^ abgenommen und hieraus 

 die E, berechnet. Die folgende Uebersicht enthält die Werte von E3 in kg. 



Substanz 



0° 



10" 



20° 



30» 



40° 



50« 



60« 



700 



80° 



90° 



100° 



Fischbein . . 

 Kautschuk . . 



157 



154 

 0,372 



142 

 0,523 



130 



0,793 



116 



102 







89 



75 



62 



51 



41 



Obwohl diese Zahlen auf grosse Genauigkeit keinen Anspruch er- 

 heben können'; so ersieht man aus ihnen dennoch, dass, wie bei den 

 Metallen und Legierungen, auch beim Fischbein der sekundäre Elastizitäts- 

 modul mit zunehmender Temperatur abnimmt; und zwar wächst diese 

 Abnahme mit letzterer. Der sekundäre Elastizitätsmodul des Kautschuks 

 dagegen nimmt mit steigender Temperatur sehr rasch zu. 



